Wilhelm Eitel: Über die experimentelle Nachbildung des Bühleisens. 



167 



•welche also durchaus den natürlichen Vorkommnissen im Bühlbasalte entsprechen, in einem elektrischen 

 Ofen bei sehr unvollkommenem Zutritt von Luftsauerstoff auf Temperaturen von 800— 12(J0° und 

 erhielt in der Tat stets Reaktionsprodukte vom Habitus der schlackigen Magnetit-Einschlüsse mit all 

 ihren typischen äußeren und mikroskopischen Charakteren. So zeigt Fig. 1 einen polierten 

 Anschliff von Magnetkies, der bei niedriger Temperatur nur zum kleinsten Teil in Magnetit umge- 

 wandelt erscheint, aber bereits sehr deutlich die typische Zerfallstruktur des Sulfides erkennen läßt 



Fig. 8. 

 Magn&fckicsrelikte in schlackigem Jiag- 

 netit. (Kunstprodukt.) Vergr. G7. 



(1 Stunde auf 800° erhitzt). Fig. 2 stellt einen Anschliff eines Präparates dar, welches zwei Stunden 

 auf 1000" erhitzt worden war und wiederum sehr schön die merkwürdigen Aufblätterungserscheinungen 

 des Magnetkieses sowie die Relikte desselben (hell) in dem neugebildeten Magneteisenerz (dunkel) 

 enthält, wie dies an natürlichen Präparaten bereits in Fig.. 1 S. 143 besonders deutlich zum Ausdruck 

 kommt. Fig. 3 entspricht endlich einem Magnetkiespräparat, das zwei Stunden lang auf 1100" 

 erhitzt worden war und eine sehr weitgehende Zersetzung des Magnetkieses erkennen läßt, wobei die 

 eigentümlichen tropfenartigen Relikte des Magnetkieses besonders interessieren ; in der Tat ist hier 

 der Magnetkies nicht weit von seinem Schmelzpunkt (1180") erhitzt gewesen. Ambesten entsprechen 

 diejenigen künstlichen Präparate dem natürlichen Vorkommnis des schlackigen Magnetits im Bühl- 

 basalt, die man beim Abrösten des Sulfids in einer Sauerstoff-armen Atmosphäre bei etwa 1150 

 bis 1200° erhielt. Es ist dieses Resultat bemerkenswert, weil dadurch sich Anhaltspunkte für die 

 die in dem Bühlbasalte selbst ehedem herrschenden Temperaturen gewinnen ließen. 



Des weiteren stellte Verf. Untersuchungen über die Umwandlung des Magnetkieses in Magnetit 

 durch Wasserdampf an. Beim Erhitzen von Magnetkiesstückchen in einem Kaliglasrohr. durch welches 

 Wasserdarnpf geleitet wurde, stellte sich zuerst bei 380° in den entweichenden Gasen Schwefel- 

 wasserstoff ein. Bei 450° verlief die Oxydation des Sulfids bereits ziemlich rasch, bei 550 — 600" 

 mit großer Geschwindigkeit. Die erhaltenen Magnetitproben enthalten Magnetkiesrelikte von gleichem 

 Habitus wie bei den Abröstungsversuchen in freier Atmosphäre. 



Der so erhaltene Magnetit ist gegen die reduzierenden Einflüsse von Kohlenstoff sehr empfind- 

 lich; es genügt eine kleine Menge von freiem Kohlenstoff, um sogleich die Beduktion zu gediegenem 

 Eisen zu bewerkstelligen. Das Eisen wird bekanntlich schon bei weit niedrigerer Temperatur als 1000" 

 in den Hochöfen aus den Oxyden reduziert; es entsteht nun die Frage, ob im Bühlbasalte bereits 

 bei einer so niedrigen Temperatur eine Reduktion des Magneteisenerzes in merklichem Umfange 

 eingesetzt habe, oder ob dies bei einer erheblich höheren Temperatur wahrscheinlicher ist. Es wurde 



